11 
Nummer des Stückes. 
1 j 2 
I 
3 
4 
5 
6 
1 
7 ; 
! 8 
9 
10 
Beschaffenheit des 
Succinit. 
Klarer Stein. 
Flohmiger Stein und Bastard. 
Knochen. 
Dauer der Erwär- 
mung .... 
6 Std. 
5 Std. 
5 Std. 
6 Std. 
5 Sfcd. 
5 Std. 
5 Std. 
5 Std. 
5 Std. 
5 Std. 
Angew. Temperatur 
in Celsius-Graden 
161 
142 
134 
161 
134 
142 
163 
163 
142 
142 
Subst. vor d. Erwär- 
men in Grammen 
5,398 
2,398 
7,928 
4,765 
8,293 
2,258 
3,014 
1; G 40 
3,098 
3,593 
Subst. nach d. Erwär- 
men in Grammen 
5,348 
2,357 
7,728 
4,678 
8,103 
2,197 
2,945 
1,597 
2,937 
3,297 
Gewichtsabnahme in 
Procenten . . . 
0,926 
1,710 
2,523 
1,826 
2,291 
2,702 
2,289 
2,622 
5,197 
8,238 
Spez. Gew. vor dem 
Erwärmen . . . 
1,061 
1,064 
1,063 
1,069 
1,072 
1.074 
1.078 
1,083 
0,991 
1,048 
Spez. Gew. nachdem 
Erwärmen . . . 
1,008 
1,021 
1,043 
1,051 
1,054 
1,060 
1.068 
1,057 
0,988 
1,023 
Abnahme des spez. 
Gew. in Procenten 
4,995 
4,041 
1,882 
1,684 
1 681 
1,304 
0,928 
2,401 
0.303 
2,293 
Volumen vor dem 
Erwärmen 
5,088 
2,253 
7,460 
4,457 
7,740 
2,103 
2,797 
1,515 
3,125 
3,430 
Volumen nach dem 
Erwärmen . . . 
5,305 
2,308 
7,410 
4,450 
7,690 
2,072 
2 758 1,511 
2,972 
3,224 
Änderung des Vol. 
in Procenten . . 
+ 4,265 
+ 2,441 
— 0,670 
— 0,157 
0,646 | — 1,474 
— 1,394| — 0,264 
— 4,896 
— 6,006 
Die Zusammenstellung zeigt, dass in allen Fällen, besonders aber bei dem 
klaren Succinit, das spezifische Gewicht eine Verminderung erfährt. Es ist 
das um so auffälliger, als unbedingt zu erwarten war, daß bei dem Schwinden 
der Hohlräume eine Zunahme erfolgen müßte. Ferner ergiebt sich bei allen 
Stücken eine Gewichtsabnahme, die freilich bei den knochenfarbigen beson- 
ders bedeutend ist, während sie bei den klaren Stücken etwas geringer aus- 
fällt. Das Volumen schließlich nimmt mit Ausnahme des klaren Steines in 
allen Fällen ab und zwar vorzugsweise beim Knochen. Die Ausnahmestellung 
des klaren und zwar schlaubigen Succinit findet ihre Deutung darin, daß sich 
hier beim Erhitzen runde bis ellipsoidische Hohlräume im Inneren des Minerals 
bilden, während sich die Bläschen bei allen anderen Bernsteinproben schließen; 
diese Bildung von Hohlräumen erklärt gleichzeitig die besonders hohe Abnahme 
des spezifischen Gewichtes bei den Nummern 1 und 2. 
Die Bernsteinstücke sind alle mit einer, je nach der angewendeten 
u 
